302 EXPEniF.SCrS Sl'R LA RKSISTANCE DES FF-RS rORGlis ETC. 



tableaux ijui se rapportcnt aux flexions ; les deux colonncs suivanlcs 

 iloiiiieiil eii iniHiinctres les tlimcuslons do la section du milieu, dans 

 laqucUo se fait le pli brusque qui arrive lorsquc \a charge excede la 

 limite a laquelle pcut riisisler I'elasticite de la piece, pli qui, pour les 

 fers forges, equivaut a uue rupture. La huilicme ct la neuvietne co- 

 lonncs donnent les valeurs do la charge et de la fleclie a I'instant de 

 la rupture. Les valeurs de A' calcule'es inoyennant les formules (i4) et 

 (i5), et ccllcs de R, dcduites des formules (i8) et (19), sont notces 

 dans les colonncs 10' et 11.' Enlin j'ai place dans la 12." el dcrnicre 

 colonne les nioycnnes dcs valeurs de R appartenant a des fers de nicine 

 origine, de mcme usine et de meme forme. Dans le calcul de ces 

 moyenues j'ai omis les valeurs, qui se rapportent aux pieces (lO'j. A. VI), 

 (99. C. XII) et (loi. C. XIV), parceque ces valeurs s'ecartent nola- 

 blcment des autrcs. En general ces experiences ne sont pas suscepti- 

 blcs de la incrae exactitude que celles qui se rapportent aux flexions: 

 soit a cause de la dilliculte de bien mesurer les dimensions dc la sec- 

 tion de rupture, soil surtoul i cause de I'incertitude qui reste quelque- 

 fois sur la valeur de la charge qui produit un changement brusque dans 

 la loi, suivaiit laquelle les fleches vont en augmentant avec la charge. 



i6. II sufCt de jetter les yeux sur les Tableaux IX et XI, pour voir, 

 malgre quelques irregular! te's, que les valeurs de i? se conservent en ge- 

 neral plus constantes que celles de K, lorsquc Ton com])are les fers carres 

 aux fersronds de meme origine. C'est pourquoi, laissant de cote les valeurs 

 de K, j'ai reuni dans le Tableau XII les valeurs moyennes de R pour les 

 fers de chaque espece, de chaque usine et de chaque forme. La diffe- 

 rence entre les fers plats et les fers carres est en general assez petite, 

 et pent etre attribuee a des erreurs d'experiencc: mais entre les fers 

 ronds et carres on remarque ime difference beaucoup plus marquee 

 et, a Topposite de ce qui a lieu pour la resistance a la flexion, Tavan- 

 tage est ici du cote des fers carre's: en elfcL chacun dcs nonibres de 

 la derniere colonne du XII."" Tableau est considerablement plus faible 

 que le nombre qui lui correspond dans la colonne precedente , et en 

 faisant separement les sommes des uns et des autres on trouve 343, 92 

 pour les fers ronds, et 362,32 pour les fers carres: ces nombres sont 

 entr'eux dans le rapport de 18 a 19 a-peu-pres. 



Pour comparer entr'elles les trois especes de fers dont j'ai cprouve 

 la resistance a la lupture, je m'en t'.endrai aux valeurs de R deduites 



